( i4o7 ) 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur les variations de l' écrouissage des métaux. 



Note de M. Facrie. 



« Dans une Note parue dans les Comptes rendus du 2* semestre de l'an- 

 née 1891, je définissais l'écrouissage par la différence F — R donnée par 

 l'équation 



F - R = R î-^, 



dans laquelle R est la force par millimètre carré de la section primitive 

 pour laquelle commencent les déformations permanentes, F la force par 

 millimètre carré de la section actuelle qui produit sur la longueur L du 

 barreau d'épreuve l'allongement permanent /, et enfin K et a deux con- 

 stantes dépendant de la nature et de l'état du métal. Je donnais pour cer- 

 tains métaux et alliages les valeurs de R et de a. 



» Depuis j'ai été amené à penser, a priori, et j'ai ensuite vérifié par 

 l'expérience que R était proportionnel à a.. 



» Comme la suite le prouvera, les considérations qui établissent cette 

 proportionnalité ont une certaine importance. 



» Rappelons sommairement quelques-uns des phénomènes qui accom- 

 pagnent un essai de traction; et supposons que nous opérions sur une 

 éprouvetle de laiton au titre de 67 de cuivre pour 33 de zinc, cet alliage 

 étant l'un de ceux où les faits qui nous intéressent sont le plus accentués. 

 Donc, le métal ayant subi un recuit complet est placé dans la machine 

 d'essai : il commencera à se déformer sous une charge de 7"*^ à S''^ par 

 millimètre carré et s'allongera au fur et à mesure qu'augmentera sa résis- 

 tance. Conduisons l'opération très lentement, et autant que possible de 

 telle sorte que la charge soit toujours croissante et croisse toujours d'une 

 façon continue. Presque immédiatement nous reconnaîtrons qu'il est im- 

 possible d'obtenir pour des accroissements réguliers et continus de la lon- 

 gueur des accroissements réguliers et continus de la charge; et nous con- 

 staterons que, tandis que les allongements s'effectuent avec régularité, le 

 métal ne résiste que par à-coups, présentant à des intervalles de temps 

 peu sensibles d'abord et paraissant égaux, puis peu à peu de plus en plus 

 marqués, des pertes de charge régulièrement croissantes. 



» D'autre part, il est aisé de constater, en opérant sur un barreau d'é- 

 preuve gradué, que l'allongement ne se produit pas en même temps sur toute 



